Siebzehntor Absclmitl. IIn|/cr. ^Scllluss.) 951 



aufweisenden, eigenartig duflcnden Kern. Ciefdsse mit freiem Auge nur 

 im Splintholze als grüne Pünktchen, bezifhentlich Slreifchen deutlich, 

 im Kern erst mit der Lupe als solche erkennbar, auf fi'ischen Schnitt- 

 llächen hier im inrnrn oft weisslich. .Markstrahlen und die durch die 

 Anordnung dieser bedingte sehr feine und dichte (Jufrstreifung der Lüngs- 

 schnittslläohen erst unter der Lupe deutlich. 



Sehr hart; sein- schwer (spec. Lufltrockengewicht 1,17 — 1,39), nicht 

 spaltbar 1), sehr dauerhaft. 



Mikroskopischer (Iharakter. Gefiisse mt'ist einzrlti, mehr oder 

 minder ungleichmüssig vertheilt, so dass gefässreichere mit gefässärmeren 

 bis gefässlosen (Juerzonen abwechseln, durchschnittlich 17 per nmi-, 0,037 

 bis 0.15 mui weit, dickwandig, mit zahlreichen, sehr kleinen, kaum 3 u 

 breiten Iloftüpfeln. Markstrahlen zahlreich [etwa i\ auf 1 mm) im Tangen- 

 tialschnitt in regelmässigen, etwa um 0.09 nun von einander abstehenden 

 Ouerreihen (deren Richtung den Faserverlauf oft schiefwinkelig kreuzt , meist 

 einschichtig, nur 3 — 5 Zelllagen (0,06 — 0,09 mm) hoch, ihre massig dick- 

 wandigen Zellen etwa 5 — 10 ii hoch und 3 — 10 \l breit. Dickwandige 

 Fasertracheiden (s. Fig. 13, G] mit zahlreichen, schwach behöften Tüpfeln 

 bilden in dichtem Zusammenschlüsse 2, die Gnmdmasse, in welcher Strang- 

 parenchym nur spärlich, in der Umgebung der Gefässe und ausserdem 

 vereinzelt oder in kurzen Ouerreihen, auftritt. 



Wände der Kernholzelemente hell bräunlichgelb, im Innern der Ge- 

 fässe und der Zellen des Strangparenchyms und der Markstrahlen brüchige, 

 grünliche Massen von Guajakharz (dessen Gesammt menge im Holze 

 Flückiger (1. c.) mit rund 22 Proc. bestimmteV .Mkohol entfernt das- 

 selbe vollständig^), lässt aber in den Markstrahlen und im Strangparen- 

 chym farblose, stark lichtbrechende Massen und Tropfen zurück, die er 

 erst beim Erwärmen löst, während sie bei Zusatz von Aether oder Chloro- 

 form schon bei gewöhnlicher Temjjeratur verschwinden^}. Calciumoxalat 

 nur spärlich vorhanden^). 



^\'ird vornehmlich zu feinen und massiven Drechslerarbeilen (Kegel- 



i] Uie höchst unvolikommune Spaltbarkeit, auf dem schichlcnweise entgegen- 

 gesetzt schiefen Faserverlauf beruhend, ist bei Flüekiger (1. c.^ ausführlich be- 

 sprochen. Versucht man, Quersdieiben von Guajakholz zu spalten, so erhält man 

 zackige und splittrige Brurhflächen. 



2) Ueber den Läng>\crlauf derselben vgl. p. 37 u. f. 



3j Dil- Losung des Guajakharzes fiirbt sich mit der gebräuchlichen Chlorzink- 

 jodlüsung schön blau, bei Gegenwart von letzterer im Ueberschusse grün. 



V Diese Tropfen erinnern zuweilen an undeutlich ausgebildete Krystalle von 

 CaJciuraoxalat. 



5; Näheres über die Bestandtheile des Holzes bei Flüikiger. I. c. p. 489. 



